﻿853 



wurde eine mechanische Trennung des Glases von den anhaf- 

 tenden Quarzkörnchen durchzuführen versucht und zwar ver- 

 mittelst der Kaliumquecksilberjodidlösung. Die ungünstigen 

 Verhältnisse, mit denen man hierbei zu kämpfen hat, liessen 

 gute Resultate schon von vornherein nicht erwarten. 



Zunächst konnten nur sehr geringe Quantitäten .verwandt 

 werden, ferner liegen die specifischen Gewichte von Glas und 

 Quarz nicht sehr weit auseinander, und endlich muss das Ma- 

 terial der Blitzröhren fein gepulvert werden , um die Quarz- 

 körnchen von dem Glase zu trennen. Goldschmidt hat bereits 

 darauf aufmerksam gemacht, dass Staubtheilchen nur störend 

 wirken. l ) Um diese letzteren möglichst zu entfernen , wurde 

 das Pulver erst in Wasser gebracht und die auf demselben 

 schwimmenden Theilchen abgeschöpft. Nachdem getrocknet, 

 wurde dann das Pulver mit einer Lösung von einem spec. 

 Gew. 2,65 erst angerührt und dann die ganze Masse nach 

 dem Vorschlag von Herrn v. Werweke 2 ) in einen Trichter 

 gebracht, welcher eine Lösung von demselben spec. Gewicht 

 enthielt. Bei der nun erfolgten Verdünnung fiel der als Indi- 

 cator verwendete Bergkrystall sofort aus, aber mit demselben 

 noch Nichts von der Masse des Fulguriten. Erst später 

 sanken einzelne Körnchen und eine grössere Menge, als die 

 Lösung das spec. Gewicht 2,51 besass. Bei der Betrachtung 

 unter dem Mikroskop ergab sich, dass das Pulver vorwiegend 

 aus Quarzkörnchen bestand, denen sich jedoch eine nicht un- 

 beträchtliche Anzahl Glassplitter zugesellt hatten. Der grösste 

 Theil der übrigen Masse sank allmählich zu Boden, als die 

 Lösung nur noch das spec. Gewicht 2,39 besass. Jetzt erwies 

 sich das ausgefallene Pulver als aus einem Gemenge von Quarz 

 und Glas bestehend. Endlich war noch ein kleiner Theil der 

 Fulguritsubstanz übrig geblieben, der selbst bei weiterer Ver- 

 dünnung nicht mehr ausfiel. Diese Masse bestand nun, wie 

 die mikroskopische Untersuchung ergab, lediglich aus Glas- 

 splittern, wenn man von vereinzelten nicht nennenswerthen 

 Staubtheilchen des Quarzes absehen will. 



Da nun das Gesammtgewicht des verarbeiteten Pulvers 

 nur 0,2337 gr (Fulgurit von Elspeet) betrug, so war der Glas- 

 rückstand zu gering, um einer chemischen Analyse unterzogen 

 zu werden. Jedenfalls geht aus diesem Versuch hervor, dass 

 es bei genügendem Material nicht unmöglich ist, wenigstens 

 einen Theil des Fulguritglases zu isoliren. 



Die specifischen Gewichtsbestimmungen geben keine so ge- 

 nauen Resultate, dass daraus auch nur mit einiger Sicherheit 



J ) N. Jahrb. f. Mineral., Beilage -Bd. I., pag. 214. 

 2 ) Ibidem 1882, Bd. 11., pag. 86. 



